## STUDI KELAYAKAN PENGGUNAAN TANAH PUTIH SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT HALUS (PASIR) TERHADAP KUALITAS BETON
Elia Hunggurami 1 (eliahunggurami@yahoo.com) Partogi H. Simatupang 2 (simatupangpartogi@yahoo.com) Alfred L. Lori 3 (lori_alfred@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Keterbatasan  material  beton  dalam  hal  ini  agregat  halus  (pasir)  di  berbagai  daerah  masih menjadi  kendala  utama,  sehingga  menyebabkan  masyarakat  menggunakan  hasil  alam  lainnya sebagai  pengganti  pasir.  Salah  satunya  di  desa  Buraen  Kabupaten  Kupang  yang  dimana masyarakat  desa  Buraen  Kabupaten  Kupang  sering  menggunakan  tanah  putih  sebagai  bahan pengganti pasir dalam campuran beton.Penggunaan tanah putih ini tentunya akan berpengaruh pada  campuran  beton  dan kualitas  dari  beton  yang  di  hasilkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kelayakan  dan  pengaruh  tanah  putih  terhadap  kualitas  beton.Benda  uji  yang digunakan dalam penelitian ini adalah silinder beton dengan ukuran diameter 15 cm, tinggi 30 cm untuk uji kuat tekan dan uji keausan beton sebanyak 45 sampel. Di mana sampel tersebut akan  diuji  dalam  3  waktu,  yaitu  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari.  Sampel  –  sampel  tersebut  akan diberi 5 perlakuan persentase pergantian tanah putih terhadap pasir yakni 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kuat tekan rencana yang ditetapkan adalah sebesar 20 MPa. Kuat tekan beton yang dihasilkan pada umur 28 hari dengan menggunakan tanah putih sebagai pengganti agregat halus beton pada persentase 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% tanah putih berturut-turut sebesar 20.10 MPa,  21.04  MPa,  22.65  MPa,    16.51  MPa,  4.44  MPa  dimana  persentase  optimumnya  pada persentase  50%.  Sedangkan  pada  pengujian  keausan  beton  pada  persentase  pergantian  0%, 25%,  50%,  75%,  dan  100%  tanah  putih  berturut-turut  nilai  keausannya  sebesar  37.98%, 42.85%, 40.90%, 45.95%, dan 52.08%.

## Kata kunci: Tanah Putih, Kuat Tekan Beton, Keausan Beton

## ABSTRACT
Limitations  of  concrete  materials  in  this  fine  aggregate  (sand)  in  various  regions  is  still  a major obstacle, causing the public to use other natural products as a substitute of sand. One of them  inBuraen  Villageof  Kupang  Regency  where  villagers  often  use  lime  stone  as  a  sand substitute in concrete mixtures. Use of this lime stone will certainly affect the concrete mix and the quality of concrete produced. This study aims to determine the feasibility and effect of the use  of lime stone  on  the  quality of concrete.Test specimens  used  in  this  study was  a  concrete cylinder with a diameter of 15 cm, height 30 cm for compressive strength test and wear test as many as 45 samples of concrete. In which samples are to be tested in 3 times, which is 7 days, 14  days,  and  28  days.  The  sample  will  be  given  in  5  treatments  the  percentage  change  lime stone against the sandthat is 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. Compressive strength of the plan is  20MPa.The  resulting  concrete  compressive  strength  at  28  days  by  using  a  lime  stone  as  a substitute  for  concrete  fine  aggregate  on  the  percentage  of  0%,  25%,  50%,  75%,  and  100% lime  stone  row  at  20.10MPa,  21.04  MPa,  22.65  MPa,  16.51  MPa,  4.44  MPa  where  the optimum  percentage  to  the  percentage  of  50%.  While  the  wear  testing  of  concrete  on  the percentage  change  of  0%,  25%,  50%,  75%,  and  100%  lime  stone  consecutive  wear  value  of 37.98%, 42.85%, 40.90%, 45.95%, and 52.08%.

## Keywords: Lime Stone, Compressive Strength Concrete, Concrete Wear
1 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sekarang  ini  beton  merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai  pada pembangunan  baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan,  bendung,  maupun  konstruksi  yang  lain. Yang di maksud dengan beton adalah campuran dari agregat halus dan kasar (pasir, kerikil, batu pecah,  atau  jenis  agregat  lain)  dengan  semen  yang  di  persatukan  oleh  air  dalam  perbandingan tertentu.  Beton  juga  dapat  di  definisikan  sebagai  bahan  bangunan  dan  konstruksi  yang  sifat  – sifatnya  dapat  di  tentukan  terlebih  dahulu  dengan  mengadakan  perencanaan  dan  pengawasan yang teliti terhadap bahan – bahan yang dipilih. Bahan – bahan pilihan itu adalah semen, air dan agregat.  Agregat  dapat  berupa  kerikil,  batu  pecah,  sisa  bahan  mentah  tambang,  agregat  ringan buatan, pasir atau bahan sejenis lainnya.(Wuryati dan Chandra, 2001)
Agregat  halus  merupakan  pasir  alam  sebagai  hasil  disintegrasi  alami  batuan  atau  pasir  yang  di hasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,0  mm  (SNI  03- 2847-2002).  Penggunaan  agregat  halus  sebagai  campuran  beton  dalam  konstruksi  bangunan tentunya  tidak  terlepas  dari  ketersediaan  material  pasir  di  quarry  (tempat  penambangan). Keterbatasan material beton dalam hal ini agregat halus (pasir) di berbagai daerah masih menjadi kendala  utama,  sehingga  menyebabkan  masyarakat  menggunakan  hasil  alam  lainnya  sebagai pengganti  agregat  halus  (pasir).  Salah  satunya  di  desa  buraen  kabupaten  kupang  yang  dimana masyarakat  desa  buraen  kabupaten  kupang  sering  menggunakan  tanah  putih  sebagai  bahan pengganti pasir dalam campuran beton. Penggunaan tanah putih ini dikarenakan harga pasir yang sangat mahal sehingga tidak dapat di jangkau oleh masyarakat di desa buraen. Di sisi lain juga masyarakat  di  desa  ini  lebih  memilih  tanah  putih  karena  potensi  tanah  putih  yang  besar  dan langsung  di  dapat    dari  lokasi  di  desa  buraen.  Penggunaan  tanah  putih  ini  tentunya  akan berpengaruh  pada  campuran  beton  dan  kualitas  dari  beton  yang  di  hasilkan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kelayakan  penggunaan  tanah  putih  yang  berasal  dari  Desa  Buraen Kabupaten  Kupang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  agregat  halus  pembuatan  beton  terhadap kualitas dari beton.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Beton
Beton  merupakan  salah  satu  bahan  bangunan  yang  pada  saat  ini  banyak  di  pakai  di Indonesia  dalam  pembangunan  fisik.  Dalam  bidang  bangunan  yang  di  maksud  dengan  beton adalah campuran dari agregat halus dan kasar (pasir, kerikil, batu pecah, atau jenis agregat lain) dengan  semen  yang  di  persatukan  oleh  air  dalam  perbandingan  tertentu.  Beton  juga  dapat  di definisikan  sebagai  bahan  bangunan  dan  konstruksi  yang  sifat  –  sifatnya  dapat  di  tentukan terlebih  dahulu  dengan  mengadakan  perencanaan  dan  pengawasan  yang  teliti  terhadap  bahan  – bahan  yang  dipilih.  Bahan  –  bahan  pilihan  itu  adalah  semen,  air  dan  agregat.  Agregat  dapat berupa kerikil, batu pecah, sisa bahan mentah tambang, agregat ringan buatan, pasir atau bahan sejenis lainnya. Agregat, semen, dan air  dalam perbandingan tertentu di campur bersama – sama sampai  campuran  menjadi  homogen  dan  bersifat  plastis  sehingga  mudah  untuk  di  kerjakan. Karena hidrasi semen oleh air, adukan tersebut akan mengeras/membatu dan memiliki kekerasan dan kekuatan yang dapat di manfaatkan untuk berbagai tujuan (Wuryati dan Candra,2001).

## Tanah Putih
Tanah  putih  (bahan  galian  golongan  C)  adalah  batuan  yang  telah  mengalami  perubahan komposisi kimia yang disebabkan oleh pelapukan dan pengaruh kondisi air bawah tanah. Bahan galian ini berwarna putih kekuningan hingga putih kecoklatan, kompak dan padu dan agak sulit digali  dengan  alat  sederhana.  Tanah  putih  memiliki  bahan  penyusun  kimia  yaitu  SiO 2 ,  P2O 5 , Al2O 3 , Fe2O 3 , FeO, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K2O, TiO 2 , SO 3 (Hijhoff, 1970 : 103 dalam Agus 2013).
Di  samping  itu,  Pulau  Timor  terbentuk  atas  endapan  tanah  kapur  yang  bersifat  menyerap  air menjadikannya sebagai daerah lahan kering meliputi sebagian besar wilayahnya oleh karena itu bukit-bukit kapur di daerah ini menyimpan sumber-sumber kekayaan alam yang potensial (Kota Kupang keadaan geologis tanah & source web & cd http balitbang.bmk dalam Agus 2013).
Bahan  dasar  kapur  adalah  batu  kapur.  Batu  kapur  mengandung  kalsium  karbonat  (CaCO3). Susunan kimia dan sifat bahan  yang mengandung kapur ini berbeda dari satu tempat ke tempat lain,bahkan dalam satu tempatpun belum tentu sama. (Anonim, 2014)

## Kualitas Beton
Beton  baik  dalam  menahan  tegangan  tekan  daripada  jenis  tegangan  yang  lain,  dan  umumnya pada  perencanaan  struktur  beton  memanfaatkan  sifat  ini.  Karenanya  kekuatan  tekan  dari  beton dianggap sifat yang paling penting dalam banyak kasus.(Nugraha dan Antoni,2007).
Uji  keausan  merupakan  perbandingan  antara  berat  bahan  yang  hilang  atau  tergerus  (akibat benturan bola-bola baja)terhadap berat bahan awal (semula). Tujuannya untuk mengetahuiangka keausan  yang  dinyatakan  dengan  perbandingan  antara  berat  bahan  aus  terhadap  berat  semula dalam persen (SNI 03 – 2417 – 1991).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil pemeriksaan terhadap semen
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  secara  visual,  penggunaan  semen  portland  komposit  yang digunakan  dalam  keadaan  baik  dan  tidak  terdapat  gumpalan  butiran  sehingga  semen  tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan beton.

## Hasil pemeriksaan terhadap agregat halus dan agregat kasar
Untuk hasil pengujian bahan terhadap agregat halus dan agregat kasar dapat ditabulasikan pada Tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1 Hasil Pengujian Bahan Untuk Agregat Halus dan Agregat Kasar
Pengujian bahan Pasir Takari Tanah Putih Kerikil Kadar Lempung 2.80% Sebelum cuci = 14.80% - Sesudah cuci = 1.60% Berat jenis 2.59 2.14 2.53 Penyerapan 2.82% 17.30% 0.78% Gradasi Zona 2 Mengikuti Gradasi Pasir Zona 1 Berat volume 1798.79 kg/m3 1393.26 kg/m3 1710.96 kg/m3 Kadar air 1.66% 0.75% 0.37%
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian kadar lempung terhadap tanah putih diperoleh  kadar  lempung  sebesar  14.80%.  Kadar  lempung  maksimum  yang  disyaratkan  untuk agregat halus sebagai material bahan bangunan adalah sebesar 5%, sehingga tanah putih tersebut tidak dapat digunakan dan tidak layak di gunakan sebagai agregat halus  beton. Oleh karena itu tanah  putih  ini  perlu  di  lakukan  pencucian  untuk  mengurangi  kadar  lempung  agar  dapat  di gunakan sebagai bahan agregat halus untuk pembuatan beton. Setelah dilakukan pencucian maka
diperoleh  kadar  lempung  sebesar  1.60%.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  tanah  putih  yang langsung diambil dari quarry yang berasal dari Desa Buraen, dengan alasan bahwa masyarakat di Desa  Buraen  langsung  menggunakan  tanah  putih  ini  dalam  campuran  beton  tanpa  melakukan pencucian  terlebih  dahulu.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  juga  akan  digunakan  tanah  putih  asli tanpa pencucian sebagai  pengganti agregat halus  dalam campuran beton,  dengan maksud untuk mengetahui  besarnya  kekuatan  sebenarnya  yang  diperoleh  oleh  tanah  putih  sebagai  pengganti agregat halus dalam campuran beton.
Adapun pada pemeriksaan gradasi tanah putih ini telah mengacu pada hasil pemeriksaan gradasi pasir,  dimana  gradasi  tanah  putih  disesuaikan  dengan  kondisi  gradasi  dari  pasir  dengan  tujuan agar  tanah  putih  yang  digunakan  dalam  campuran  beton  dapat  memenuhi  syarat  gradasi  dan modulus  kehalusan  butiran.  Dalam  penelitian  ini  juga  dilakukanpengujian  terhadap  gradasi  asli dari  tanah  putih  dan  agregat  campuran  yang  dimana  dalam  penggunaannya  tentunya  tidak memenuhi syarat gradasi.

## Hasil pemeriksaan terhadap air
Berdasarkan  pengamatan  secara  visual,  air  yang  digunakan  yaitu  air  yang  berasal  dari  bak penampungan  laboratorium  beton  Teknik  Sipil  Universitas  Nusa  Cendana  tidak  berwarna  dan tidak  berbau,sehingga  berdasarkan  SK  SNI-S-04-1989-F,  air  tersebut  layak  digunakan  sebagai bahan pembuatan benda uji.

## Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium Beton Teknik Sipil Undana diperoleh  nilai  kuat  tekan  masing-masing  jenis  beton  untuk  kuat  tekan  pada  umur  7  hari,  14 hari,dan  28  hari.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata  untuk  masing-masing  pengujian  ditabulasikan  pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton JENIS BETON FAS UMUR LUAS BERAT GAYA TEKAN KUAT TEKAN Rata-rata Rata-Rata Rata-Rata (hari) (mm ²) (kg) (kN) (MPa) Tanah Putih 0 % 0.5 7 17662.5 12.665 222 12.55 14 13.073 287 16.23 28 12.870 355 20.10 Tanah Putih 25 % 0.5 7 17662.5 12.761 252 14.25 14 12.642 317 17.93 28 12.424 372 21.04 Tanah Putih 50 % 0.5 7 17662.5 12.343 313 17.74 14 12.458 340 19.25 28 12.403 400 22.65 Tanah Putih 75 % 0.5 7 17662.5 11.956 212 11.98 14 12.082 260 14.72 28 12.135 292 16.51 Tanah Putih 100 % 0.5 7 17662.5 10.380 52 2.93 14 10.670 90 5.10 28 10.608 78 4.44
Gambar 1 Perbandingan Kuat Tekan Beton Untuk Masing-masing Jenis Beton.
Faktor–faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  kekuatan  dari  masing-masing  jenis agregat  halus  ini  adalah  besarnya  nilai  penyerapan,  dimana  tanah  putih  memiliki  nilai penyerapan  yang  lebih  besar  yaitu  17.304  dibandingkan  dengan  penyerapan  oleh  pasir  Takari yaitu sebesar 2.816.

## Hasil Uji Keausan Beton
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Beton  Teknik  Sipil  Undana diperoleh  persentase  keausan  beton  untuk  masing-masing  jenis  beton  untuk  kuat  tekan  pada umur  7  hari,  14  hari,dan  28  hari.  Persentase  keausan  beton  untuk  masing-masing  pengujian ditabulasikan pada Tabel 3berikut:
12.55 16.23 20.10 14.25 17.93
21.04
17.74 19.25
22.65
11.98 14.72 16.51 2.93 5.10 4.44 0 5 10 15 20 25 7 14 28 K u a t T ek a n ( M P a ) Umur Beton (hari)
Beton dengan tanah putih 0% Beton dengan tanah putih 25% Beton dengan tanah putih 50% Beton dengan tanah putih 75% Beton dengan tanah putih 100%
0 5 10 15 20 25 0 7 14 21 28 35 K u a t T ek a n ( M P a ) Umur Beton (hari) Beton dengan tanah putih 0 % Beton dengan tanah putih
25 %
Beton dengan tanah putih
50 % Beton dengan tanah putih 75 %
Beton dengan tanah putih
100 %
Tabel 3 Hasil Uji Keausan Beton JENIS BETON FAS UMUR Keausan (hari) (%) Tanah Putih 0 % 0.5 7 42.25 14 41.05 28 37.98 Tanah Putih 25 % 0.5 7 42.05 14 42.20 28 42.85 Tanah Putih 50 % 0.5 7 35.95 14 39.40 28 40.90 Tanah Putih 75 % 0.5 7 40.35 14 44.85 28 45.95 Tanah Putih 100 % 0.5 7 46.42 14 46.60
28 52.08
Gambar 2Grafik hubungan umur beton terhadap keausan beton 0 10 20 30 40 50 60 7 14 28 K ea u sa n ( %) Umur Beton (hari) Beton normal 0% tanah putih 25% tanah putih+75% pasir
50% tanah putih+50% pasir 75% tanah putih+25% pasir 100% tanah putih
Gambar 3 Grafik hubungan kuat tekan beton terhadap keausan beton pada umur 7 hari
Gambar 4 Grafik hubungan kuat tekan beton terhadap keausan beton pada umur 14 hari
Gambar 5 Grafik hubungan kuat tekan beton terhadap keausan beton pada umur 28 hari Berdasarkan  grafik  hubungan  umur  beton  terhadap  keausan  beton  dan  grafik  hubungan  kuat tekan beton terhadap keausan beton dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya umur beton pada beton  yang  menggunakan  pasir  takari  (beton  normal)  maka  nilai  keausannya  semakin  kecil
42.25 42.05 35.95
40.35 46.42
12.55 14.25 17.74 11.98 2.93 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 25 50 75 100 K ea u sa n ( %) Persentase Pergantian (%)
Keausan (%) Kuat Tekan (Mpa)
41.05 42.20
39.40 44.85 46.60
16.23 17.93 19.25 14.72 5.10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 25 50 75 100 K ea u sa n ( %) Persentase Pergantian (%) Keausan (%) Kuat Tekan (Mpa) 37.98 42.85
40.90
45.95
52.08
20.10 21.04 22.65 16.51 4.44 0 10 20 30 40 50 60 0 25 50 75
100
K ea u sa n ( %) Persentase Pergantian (%) Keausan (%)
Kuat Tekan (Mpa)
sedangkan  pada  beton  yang  menggunakan  tanah  putih  dengan  bertambahnya  umur  beton  maka nilai  keausannya  semakin  besar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  besarnya  penyerapan  untuk  masing  – masing  perlakuan  pada  beton.  Dengan  nilai  penyerapan  yang  besar  maka  akan  menghasilkan volume  pori  yang  besar  pada  saat  beton  kering  sehingga  mengakibatkan  beton  mudah  hancur yang  akan  berdampak  pada  rekatan  antara  beton  menjadi  lemah  sehingga  dengan  demikian ketahanan akan beton juga menjadi lemah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Penggunaan  tanah  putih  berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pemeriksaan  bahan  menyatakan bahwa untuk pemeriksaan kadar lempung tanah putih ini tidak layak untuk digunakan secara langsung tetapi harus dicuci terlebih dahulu. Dalam penelitian ini digunakan tanah putih asli tanpa  pencucian  sebagai  pengganti  agregat  halus  dalam  campuran  beton  dengan  maksud untuk  mengetahui  besarnya  kekuatan  sebenarnya  yang  diperoleh  oleh  tanah  putih  sebagai pengganti agregat halus dalam campuran beton. Sedangkan untuk pemeriksaan syarat gradasi dan  modulus  kehalusan  butiran  tanah  putih  ini  juga  tidak  layak  digunakan  sebagai  bahan pengganti agregat halus  pembuatan beton, tetapi  dalam pelaksanaannya untuk gradasi tanah putih  ini  akan  mengacu  pada  hasil  pemeriksaan  gradasi  pasir,  dimana  gradasi  tanah  putih disesuaikan dengan kondisi dari gradasi pasir Takari.
2. Kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  pada  umur  28  hari  dengan  menggunakan  tanah  putih sebagai pengganti agregat halus beton pada persentase 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% tanah putih  berturut-turut  sebesar  20.10  MPa,  21.04  MPa,  22.65  MPa,    16.51  MPa,  4.44  MPa. Sedangkan  pada  pengujian  keausan  beton  pada  persentase  pergantian  0%,  25%,  50%,  75%, dan  100%  tanah  putih  berturut-turut  nilai  keausannya  sebesar  37.98%,  42.85%,  40.90%, 45.95%, dan 52.08%.
3. Persentase optimum tanah putih yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti agregat halus beton adalah pada persentase 50%.

## Saran
1. Beton  yang  menggunakan  tanah  putih  pada  persentase  25%  dan  50%  sebagai  pengganti agregat  halus  memang  lebih  tinggi  nilai  kuat  tekannya  dibandingkan  dengan  beton  normal, namun  pada  pengujian  keausan  beton  nilai  keausan  bertambah  besar  seiring  bertambahnya waktu  tetapi  masih  berada  pada  batasan  besarnya  keausan  yaitu  lebih  kecil  dari  50%.  Oleh karena  itu,  perlu  dikaji  lebih  dalam  dan  diharapkan  ketelitian  dalam  mengatur  persentase komposisi  campuran  yang  digunakan  dan  harus  mengikuti  standar  perencanaan  campuran beton (mix design).
2. Disarankan  bagi  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lanjutan  dengan  menggunakan tanah  putih  sebagai  pengganti  agregat  halus  dengan  memperhitungkan  nilai  kadar  air  dan penyerapan  pada  masing-masing  persentase  pada  perhitungan  perencanaan  campuran  beton (mix design).

## Daftar Pustaka
Agus.  2013.  Pemanfaatan  Tanah  Putih  Sebagai  Bahan  Tambahan  Dalam  Pembuatan  Paving. Skripsi. Universitas Nusa Cendana. Kupang
Anonim.  (  1989  ).  Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A,  (  SK  SNI  S-04-1989-F  )Bandung Yayasan Lembaga Pendidikan Masalah Bangunan Departemen Pekerjaan Umum.
Departemen  P.U.,1990,  SK  SNI  T-15-1990-03  (Proses  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal), LPMB, Bandung
Departemen P.U., 1991, SNI 03-2417-1991, Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles, LPMB, Bandung.
Departemen  P.U.,  1989,  SK  SNI-S-04-1989-F  (Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A  (Bahan Bangunan Bukan Logam)), LPMB, Bandung.
Nugraha, Paul dan Antoni, 2007, Teknologi Beton, Andi, surabaya.
Purnomo,  R.  Dkk,  2007,  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung  (SNI 03-2847-2002) dilengkapi penjelasan, itsprees, Surabaya
Samekto, W. dan Rahmadiyanto, C. 2001.Teknologi Beton.Kanisius,Yogyakarta